441 



sung durch schwefligsaures Ammoniak in Eisenchlorür verwandelt, 

 dann essigsaures Ammoniak und etwas Eisenchlorid hinzugesetzt wurde. 

 Das gebildete Eisenoxydphosphat ward durch Kochen präcipitirt, in 

 Salzsäure gelöst, durch Scliwefelainmonium zersetzt und als pyrophos- 

 phorsaure Talkerde gewogen. — Die Resultate dieser Analysen sind 

 folgende : 



Tafel I. 

 Zusammensetzung von Roheisen geschmolzen mit Holzkohle von 





IVeu-Schollland 



Amerika 



Frank- 

 reich 



Schlesien 





CH3 



a- 



^ 



•jti 



3- 



^ 



cra 



lll 







c 



o- 





= 



3- 



^• 



= 



3 tn 



^ -■^' 





Ul 



» 



n 





re 



a> 



a> 



m' '^ <" 



~ ce n> 







(n 







tn 







s-t 



= 



spec. Gewicht, 



7,120 



7,540 |7,690 



7,159 |7,540 



7,675 



7,000 



7,531 



7,604 



Eisen 



95,20 



95,35 95,25 



94,87 



96,35 



96,55 



95,18 



93,45 



90,75 



gebundene Kohle 



— 



1,72 2,9t; 



0,04 



1,14 



2,79 



— 



4,94 



3,62 



Graphit 



3,11 



1,38 — 



3,07 



1,50 



— 



3,40 



— 



— 



Kiesel 



1,11 



0,26 0,21 



1,80 



0,79 



0,32 



0,80 



0,75 



0,25 



Schwefel 



0,0J 



0,03 0,02 



Spur 



0,01 



0,06 



0,03 



Spur 



Spur 



Phosphor 



0,13 



1,30 J,53 



0,22 



0,20 0,17 



0,45 



0,12 



3,26 



Mangan 



0,25 



Spur 1 — 



Spur Spur Spur 



■ — 



5,38 



2,00 



Kupfer 



— 



— 1 — 



Spur Spur Spur 



— 



0,24 Spur 





Spuren von Titan und Kobalt 



Spur 



Spuren von 







V. Ar- 



Kobalt 







senik 









und 



















Chrom 







Tafel II. 



Zusammensetzung von Eisen Sückgut von 





Belgien 



Frankreich 



Schweden 



Russland 



spec. Gewicht 



7,250 



. 7,250 



7,050 



7,135 



Eisen 



95,61 



96,02 



95,87 



94,36 



gebundene Kohle 



0,78 



1,03 



0,78 



0,47 



Graphit 



2,12 



1,87 



2,62 



2,83 



Kiesel 



0,99 



0,35 



1,19 



1,10 



Schwefel 



0,06 



0,03 



0,08 



0,02 



F'ho.'iphor 



0,29 



0,45 



0,11 



0,37 



Mangan 



0,15 



0,25 



Spur 



0,85. 



Titan 



Spur 



Spur 



Spur 



Spur 





Spuren von 



Spuren von 



Spuren von 



Spuren von 





Chrom, Arsenik, 



Chrom u. Zinn 



Chrom 



Zinn 





Zinn u. Kupfer 









Eine Analyse des von Krupp in Essen erzeugten Gussstahls hat 

 Abel folgende Resultate gegeben: 



Eisen 98,05 



gebundene Kohle 1,18 



